488 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



constitué par une planchette sur laquelle 'sont disposées en parallèle 6 douilles de 

 lampes à incandescence, dans lesquelles on peut placer des lampes de 5, lo, iG, Sa, 

 5o bougies sous 220 volts, tension du réseau de Nancy. En les combinant diversement, 

 on peut obtenir pour l'intensité une suite de valeurs assez rapprochées; pour resserrer 

 les intervalles et pour permettre de réaliser des courants plus faibles que celui d'une 

 lampe de 5 bougies, on peut remplacer une lampe par une série de 1,2, 3, 4, 5 ou 

 6 lampes placées sur une autre planchette. Un tel dispositif a l'avantage d'être moins 

 coûteux que l'emploi de fils métalliques. 



Une élude préliminaire a montré que la courbe de magnétisme du système présente 

 une montée très rapide jusqu'à i,5 ampère et qu'à partir de 2 ampères, la montée est 

 beaucoup plus lente. D'ailleurs il a été possible d'attirer, avec un courant de 1,80 am- 

 père, les minéraux tels que le sphène et la pierre ponce, qui ne contiennent que des 

 traces de fer. 



L'installation est peu encombrante et toujours prête à fonctionner; la 

 manœuvre peut se faire sans aide. 



En faisant croître progressivement Tintensité du courant depuis les 

 valeurs les plus faibles, on peut retirer d'une poudre minérale donnée 

 autant de portions diversement magnétiques qu'on le veut. L'expérience' a 

 de plus montré qu'on est sûr, en employant la même intensité facile à 

 obtenir et à vérifier par l'ampèremètre, d'attirer toujours des grains de 

 même composition et de dimension sensiblement égale. Il est facile de 

 dresser, pour un électro-aimant déterminé, un Tableau donnant les induc- 

 tions et les courants qu'il faut employer pour attirer les différents minéraux 

 ferrugineux contenus dans les roches. Ainsi, avec l'appareil qui vient d'être 

 décrit, la sidérose, par exemple, est attirée par un courant de 0,17 ampère; 

 le grenat, par o,2j ampère; le péridot, par Oj/j^ ampère; la cordiérile, 

 par 0,59 ampère; le mica blanc d'un granité des Vosges, qui ne contient 

 que i,5o pour 100 environ d'oxyde de fer, a besoin d'un courant 

 de o,g5 ampère. 



iNous avons cherché à déterminer synthéliqueinenl la relation qui existe 

 entre la teneur en fer d'un minéral et l'induction nécessaire pour l'attirer. 

 L'expérience a été faite en incorporant à une matière inerte fondue, la cire 

 de Carnauba, du fer oligiste réduit en poudre impalpable. Le mélange, 

 après refroidissement, était broyé, tamisé et enfin traité par l'élcctro- 

 aimant. Pour chaque portion triée, le fer oligiste était débarrassé, par 

 dissolution dans l'essence de térébenthine, de la cire qui l'eiilourait. Les 

 dinérenls résultats pointés sur une feuille de papier quadrillé montrent que 

 la relation est représentée par une courbe régulière dont la forme est celle 

 d'une hyperbole équilatère. 



